## IDENTIFIKASI MUTU BATA BETON PEJAL DI WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI
Indra Birawaputra*, Yoga C. V. Tethool** Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia *Email: i.birawaputra@unipa.ac.id **Email: y.tethool@unipa.ac.id (Penulis Korespondensi)

## ABSTRAK
Kabupaten Manokwari terletak pada lokasi rawan gempa bumi mengharuskan setiap gedung yang dibangun di  wilayah  ini  memenuhi  persyaratan  teknis  yang  berlaku.  Salah  satu  elemen  dari  bangunan  gedung bertingkat  rendah  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  mereduksi  beban  gempa  adalah  dinding.  Bata beton pejal atau batako merupakan material inti penyusun elemen dinding. Seiring dengan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, maka permintaan material batako menjadi meningkat di wilayah Kabupaten Manokwari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kualitas bata beton pejal (batako) yang ada di pasaran Kabupaten Manokwari dengan standar yang berlaku. Hasil pengamatan terhadap pandangan luar terhadap permukaan sampel batako diperoleh hasil bahwa kelompok sampel III tidak memenuhi syarat. Hasil pengamatan terhadap kondisi rusuk sampel diperoleh hasil semua kelompok sampel masih memenuhi syarat,  sedangkan  pengujian  rusuk  sampel  yang  mudah  dihancurkan  dengan  tangan  diketahui  bahwa kelompok sampel I memiliki kondisi yang tidak memenuhi persyaratan. Hasil pengujian dimensi bata beton pejal  menunjukan  bahwa  secara  rata-rata  ukuran  bata  beton  pejal  yang  ada  di  pasaran  Kabupaten Manokwari  berukuran  panjang  264.2  mm,  lebar  128.95  mm  dan  tebal  69.18  mm.  Hal  ini  masih  belum memenuhi  persyaratan  ukuran  dalam  SNI  03-0349-1989.  Hasil  pengujian  penyerapan  air  menunjukan bahwa semua kelompok sampel tergolong dalam tingkatan mutu I (kurang dari 25%). Pengujian kuat tekan dari kelompok sampel I, II, III, IV dan V berturut-turut sebesar 3.58 kg/cm2, 14.04 kg/cm2, 10.04 kg/cm2, 11.24  kg/cm2,  8.47  kg/cm2.Hasil  ini  menunjukan  bahwa  semua  kelompok  sampel  belum  memenuhi persyaratan kuat tekan  minimal untuk tingkatan mutu IV.
Kata kunci : batako, bata beton pejal, uji tekan, SNI 03-0349-1989

## ABSTRACT
Manokwari Regency is located in an earthquake-prone location and requires that every building built in this area meets the technical requirements. The wall is one of the elements of low-rise buildings that have an important role in reducing earthquake loads. Solid brick is the material that makes up wall elements. The demand for brick material is increasing in the Manokwari Regency. This study aims to determine the quality of solid bricks in Manokwari Regency based on technical standards. The results of observations on the  outside  view  of  the  surface  of  the  brick  samples  showed  that  sample  group  III  did  not  meet  the requirements. The observation results on the condition of the sample ribs showed that all sample groups still met the criteria. While testing the sample ribs, which were easy to crush by hand, it was found that the sample group I had conditions that did not meet the requirements. The test results of the dimensions of solid concrete bricks show that the average size of solid bricks in Manokwari Regency is 264.2 mm long, 128.95 mm wide, and 69.18 mm thick. This still does not meet the size requirements in SNI 03-0349-1989. The water absorption results indicate that all sample groups belong to the quality level I (less than 25%). The compressive strength tests of sample groups I, II, III, IV, and V were 3.58 kg/cm2, 14.04 kg/cm2, 10.04 kg/cm2, 11.24 kg/cm2, 8.47 kg/cm2, respectively. These results indicate that all sample groups have not met the minimum compressive strength requirements for quality level IV.
Keywords: brick, solid brick, compression test, SNI 03-0349-1989

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari sedang gencar dilakukan saat ini, baik bangunan milik pemerintah maupun pihak swasta. Letaknya yang berada pada pantai utara Pulau Papua  dan  berdekatan  dengan  jalur  patahan  lempeng  tektonik  pasifik,  menjadikan  Kabupaten Manokwari sering diguncang gempa bumi. Dalam kurun waktu tahun 2008-2017 tercatat telah terjadi  tujuh  kali  gempa  bumi  kuat  yang  mengakibatkan  kerusakan  berat  pada  bangunan (Setiyono, 2018). Oleh karena itu, gedung-gedung yang berada di Kabupaten Manokwari harus dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku.
Salah satu elemen dari bangunan gedung bertingkat rendah yang memiliki peranan penting dalam  mereduksi  beban  gempa  adalah  dinding.  Elemen  dinding  yang  baik  terbukti  mampu menunda keruntuhan struktur rangka suatu bangunan. Pengujian kekuatan lateral struktur rangka dengan  adanya  elemen  dinding  lebih  besar  dua  kali  lipat  dibandingkan  struktur  rangka  tanpa dinding (Maidiawati, 2017). Elemen dinding juga dapat meningkatkan kekakuan struktur sebesar 136.55% (Saputra, 2015).
Bata beton pejal atau batako merupakan material inti penyusun elemen dinding. Seiring dengan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, maka permintaan material batako menjadi meningkat. Industri batako di Kabupaten Manokwari tercatat menjadi industri yang memiliki nilai investasi  paling  tinggi  kedua  setelah  industri  meubel  kayu  (BPS,  2020).  Namun  disisi  lain, pertumbuhan industri batako akan menimbulkan persaingan harga. Hal ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada penurunan kualitas batako yang ada di pasaran Kabupaten Manokwari.
Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan standar kualitas batako yang diatur dalam SNI 03-0349-1989 tentang bata beton untuk pasangan dinding. Bata beton terdiri dari 2 jenis yaitu bata beton pejal bila volume pejal lebih dari 75% volume bata seluruhnya, sedangkan bata  beton  berlubang  apabila  volume  lubang  lebih  dari  25%  volume  batas  seluruhnya  (BSN, 1989).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  kualitas  bata  beton  pejal  (batako) yang ada di pasaran Kabupaten Manokwari dengan standar yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat  batako  menjadi  material  inti  penyusun  elemen  dinding  yang  dapat  meningkatkan kekuatan  bangunan  gedung  apabila  terjadi  gempa  bumi.  Selain  itu,  hasil  dari  penelitian  ini diharapak  menjadi  acuan  oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  Manokwari  untuk  melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap industri batako di wilayah ini.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  berada  di  seputaran  wilayah  Kabupaten  Manokwari  Provinsi  Papua Barat.  Metode  yang  digunakan  ialah  dengan  mengumpulkan  sampel  bata  beton  pejal  (batako) yang  ada  di  pasaran  wilayah  Kabupaten  Manokwari.  Sampel  tersebut  kemudian  akan  diuji kualitasnya di laboratorium dengan mengacu pada persyaratan yang ada didalam SNI 03-0349- 1989.

## 2.2. Tahapan penelitian
Setelah  menentukan  masalah  yang  akan  diteliti,  kemudian  dilanjutkan  dengan  studi literatur  yang  terkait  dengan  material  bata  beton  pejal  (batako).  Tahap  selanjutnya  adalah melakukan pengumpulan data.
Data primer berupa sampel batako yang ada di pasaran Kabupaten Manokwari, sedangkan data sekunder berupa data harga jual, material penyusun batako, komposisi campuran batako yang diperoleh  dengan  metode  wawancara.  Selanjutnya  sampel  yang  telah  dikumpulkan  tersebut dilakukan pengujian di laboratorium terhadap syarat: pandangan luar, ukuran dan toleransinya, kuat tekan dan penyerapan air.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Persiapan sampel
Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah bata beton pejal yang beredar di pasaran wilayah Kabupaten Manokwari. Sampel tersebut diperoleh dari para produsen yang berdomisili di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur dan Distrik Manokwari Selatan. Tabel 1 menunjukan asal sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

## Tabel 1
Produsen Bata Beton Pejal (Batako)
Kode Nama Produsen Alamat Jumlah Sampel I Batu Tela Arshiya Jl. Drs. Essau Sesa 10 II Batu Tela/ Batako HM. Arfah Inggandi 10 III Toko Kali Pami 2 Jl. Gunung Salju Amban 10 IV Lilis Batako Jl. Swapen Perkebunan 10 V Batu Tela/ Batako Marina Perum. Bumi Marina Asri 10
Sumber : Hasil penelitian

## 3.2. Hasil pengamatan pandangan luar
Pengujian  terhadap  kondisi  luar  sampel  dilakukan  untuk  memastikan  sampel  tidak memiliki kerusakan, memiliki rusuk yang tegak lurus satu sama lain dan sudut rusuk tidak mudah dihancurkan dengan tangan. Contoh kondisi sampel yang memiliki pandangan luar yang baik dan memenuhi  syarat  ditampilkan  pada  Gambar  1, sedangkan  sampel  yang tidak  memenuhi  syarat dicontohkan pada Gambar 2.
Gambar 1. Contoh Sampel yang memiliki Pandangan Luar Memenuhi Syarat
Gambar 2. Contoh Sampel yang memiliki Pandangan Luar Tidak Memenuhi Syarat

## Tabel 2
Hasil Pengamatan Permukaan Batako (tidak boleh ada kerusakan)
No. Sampel Kode Kelompok Sampel I II III IV V 1 Terdapat kerusakan Terdapat kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 2 Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 3 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 4 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 5 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan 6 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 7 Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 8 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan 9 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan 10 Tanpa kerusakan Tanpa kerusakan Terdapat kerusakan Terdapat kerusakan Tanpa kerusakan Ket. Memenuhi standar Memenuhi standar Tidak memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar
Sumber : Hasil penelitian

## Tabel 3
Hasil Pengamatan Sisi Batako (membentuk sudut 90 0 terhadap sisi yang lainnya)
No. Sampel Kode Kelompok Sampel I II III IV V 1 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 2 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 3 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 4 Sudut tidak 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 5 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 6 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 7 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 8 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 9 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 10 Membentuk sudut 90 0 Membentuk sudut 90 0 Sudut tidak 90 0 Sudut tidak 90 0 Membentuk sudut 90 0 Ket. Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Sumber : Hasil penelitian

## Tabel 4
Hasil Pengujian Sudut Batako (sulit dihancurkan dengan tangan)
No. Sampel Kode Kelompok Sampel I II III IV V 1 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 2 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan 3 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 4 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 5 Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan 6 Mudah dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 7 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 8 Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan 9 Mudah dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan 10 Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Mudah dihancurkan Sulit dihancurkan Sulit dihancurkan Ket. Tidak memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar

## Sumber : Hasil penelitian
Tabel 2 sampai dengan Tabel 4 merangkum hasil pengujian terhadap pandangan luar dari masing-masing  sampel.  Dari  hasil  pengamatan  terhadap  permukaan  sampel,  diperoleh  hasil bahwa Kelompok Sampel III tidak memenuhi syarat karena sebagian besar sampel dari kelompok ini  memiliki  cacat.  Untuk  pengamatan  terhadap  kondisi  rusuk  sampel,  diperoleh  hasil  semua kelompok sampel masih memenuhi syarat karena masih memiliki sudut yang siku (90 0 ) antar sisi satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengujian rusuk sampel yang mudah dihancurkan dengan tangan, diketahui bahwa Kelompok Sampel I memiliki kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.

## 3.3. Hasil pengukuran sampel
Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 50 sampel diperoleh hasil bahwa semua sampel tidak memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-0349-1989. Penyimpangan terhadap dimensi batako ini tentu akan berpengaruh terhadap karakter mekanis dinding batako karena akan terdapat perbedaan  jumlah  campuran/spesi  pasangan  dinding  dan  akan  mempengaruhi  perbandingan jumlah semen dan pasir yang digunakan (Sinaga, 2016).

## Tabel 5

## Hasil Pengukuran Dimensi Sampel
Kel. Sampel Nilai Rata-rata (mm) Panjang Lebar Tebal I 260.00 131.58 69.38 II 270.10 126.65 71.45 III 255.50 129.16 68.94 IV 276.80 127.10 69.05 V 258.60 130.26 67.09
Sumber : Hasil penelitian

## 3.4. Hasil pengujian penyerapan air
Uji penyerapan air dilakukan dengan melakukan proses perendaman terlebih dahulu selama 24 jam kemudian selanjutnya dikeringkan dengan bantuan oven hingga berat sampel memiliki berat yang konstan. Hasil pengukuran dan perhitungan penyerapan air ditampilkan pada Gambar 3, dimana semua sampel masih memenuhi persyaratan ambang batas Tingkat I karena nilai rata- rata penyerapan air masih kurang dari 25%.
Gambar 3. Grafik Hasil Uji Penyerapan Air

## 3.5. Hasil pengukuran berat jenis dan pengujian tekan
Pelaksanaan uji tekan dilakukan menggunakan bantuan Compression Machine kapasitas 3.000  kN.  Pada  Gambar  5,  menunjukan  hasil  pengujian  tekan  sampel  dimana  hanya  beberapa sampel yaitu nomor II-6 dan II-7 yang memenuhi ambang batas Tingkat IV sebesar 21 kg/cm2. Nilai  rata-rata  pengujian  tekan  semua  kelompok  sampel  belum  memenuhi  ambang  batas  kuat tekan  untuk  tingkat  I,  II,  III  dan  IV.  Hal  ini  menunjukan  kualitas  bata  beton  pejal  yang  ada dipasaran  Kabupaten  Manokwari  belum  memenuhi  standar  kuat  tekan.  Pada  Gambar  4 menunjukan  nilai  rata-rata  berat  jenis  dari  semua  kelompok  sampel  I,  II,  III,  IV  dan  V  yaitu sebesar 2032 kg/m3, 2003 kg/m3, 1969 kg/m3, 2034 kg/m3, 2045 kg/m3.
Gambar 4. Grafik Hasil Pengukuran Berat Jenis

## Gambar 5. Grafik Hasil Uji Kuat Tekan Sampel

## 4. KESIMPULAN
1. Secara  rata-rata  ukuran  bata  beton  pejal  yang  ada  di    pasaran  Kabupaten  Manokwari berukuran panjang 264.2 mm, lebar 128.95 mm dan tebal 69.18 mm. Hal ini masih belum memenuhi persyaratan ukuran dalam SNI 03-0349-1989.
2. Nilai rata-rata penyerapan air dari kelompok sampel I, II, III, IV dan V adalah sebesar 4.49%, 5.92%, 6.42%, 5.64% dan 7.01%. Hasil ini  menunjukan bahwa semua kelompok sampel tergolong dalam tingkatan mutu I (kurang dari 25%).
3. Nilai rata-rata kuat tekan dari kelompok sampel I, II, III, IV dan V berturut-turut sebesar 3.58  kg/cm2,  14.04  kg/cm2,  10.04  kg/cm2,  11.24  kg/cm2,  8.47  kg/cm2.    Hasil  ini menunjukan  bahwa  semua  kelompok  sampel  belum  memenuhi  persyaratan  kuat  tekan minimal untuk tingkatan mutu IV (25 kg/cm2).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggakusuma, Rizky Dian, dkk. (2014). KUAT TEKAN BATAKO DENGAN PENAMBAHAN SEMEN MERAH DARI LIMBAH GERABAH. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil. : 328-335.
Arfani,  dkk.  (2015).  PENGUJIAN  SIFAT  MEKANIS  BATAKO  PEJAL  MENGGUNAKAN GABUS KELAPA DENGAN VARIASI VOLUME GABUS 10%, 15%, 20% DAN 50%. JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang. 1 (1) : 1-9.
Badan Standarisasi Nasional. (1989). BATA BETON UNTUK PASANGAN DINDING (SNI 03- 0349-1989). Bandung : BSN.
BPS  Kabupaten  Manokwari.  2020.  STATISTIK  DAERAH  KABUPATEN  MANOKWARI 2020. Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari.
Maidiawati,  dkk.  (2017).  PENGARUH  DINDING  BATA  DENGAN  BUKAAN  (LOBANG)
TERHADAP KETAHANAN

## LATERAL
STRUKTUR RANGKA BETON
BERTULANG. Jurnal Teknik Sipil. 24 (2) : 145-151.
Munawaroh, dkk. (2011). STUDI TENTANG MUTU BATAKO YANG ADA DI PASARAN WILAYAH JAKARTA TIMUR TERHADAP SNI 03-0349-1989. Jurnal Menara. 6 (1) : 35-49.
Saputra,  Ulya.  (2015).  STUDI  EKSPERIMENTAL  PENGARUH  DINDING  BATA TERHADAP  KETAHANAN  KOLOM  STRUKTUR  PORTAL  SEDERHANA.  Jurnal Rekayasa Sipil. 11 (2) : 25-35.
Setiyono, Urip dkk. (2018). KATALOG GEMPA BUMI SIGNIFIKAN DAN MERUSAK 1821-
2017. Jakarta : BMKG.
Sinaga,  William  Swendy,  dkk.  (2016).  PENGARUH  DIMENSI  UKURAN  BATU  BATA MERAH  DAN  CAMPURAN  MORTAR  TERHADAP  KARAKTERISTIK  MEKANIK PASANGAN DINDING. Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 1 (3) : 1358-1368.